“ 
— 131 — 
Legierung, die fast so weils wie Silber ist, aber vor diesem den 
Vorzug der gröfseren PEN und des höheren Glanzes 
besitzt. 
Eine Legierung von 100 Teilen Aluminium und 5 Teilen Silber 
zeichnet sich wegen ihrer grofsen Leichtigkeit und beträchtlichen 
Widerstandsfähigkeit bei leichtem Gusse aus; dieselbe soll sehr 
elastisch und nicht so spröde wie Stahl sein; sie besitzt keinen 
Magnetismus, läuft an der Luft nicht an und dürfte sich deshalb 
vortrefflich zur Herstellung von Uhrfedern uud physikalischen In- 
strumenten eignen. 
Eine andere Legierung aus 96 Teilen Aluminium und 4 Teilen 
Silber findet wegen ihrer vortrefflichen Eigenschaften Anwendung 
als Wagbalkenmetall zu feinen chemischen Wagen. 
Einen der merkwürdigsten Einflüsse übt endlich das Aluminium 
auf das Eisen aus. Wie bereits oben betont, kommt dem Alu- 
minium im ausgeprägten Maafse die Eigenschaft als Raffiniermittel 
zu und in dieser Hinsicht hat es bereits zur Erzielung blasenfreier, 
diehter Eisengüsse einen grolsen Erfolg errungen. Aber was noch 
weit merkwürdiger erscheint, ist die Thatsache, dafs das Alu- 
minium sogar das Schmiedeeisen gufsfähig macht. Das Schmiede- 
eisen schmilzt bei einer Temperatur von eirca 1600° und mülste 
um für die Gielsarbeit leicht flüssig genug zu sein, weit über diese 
Temperatur erhitzt werden, wodurch indessen die Gefahr der 
Blasenbildung steigt. Setzt man nun dem erweichten Schmiede- 
eisen soviel Aluminium zu, dafs die gesamte Masse etwa 0,1 Prozent 
Aluminium enthält, so sinkt sofort die Temperatur um 400 bis 
500°, die Masse wird leichtflüssig, füllt die schwächsten Kanäle 
der Form vollkommen aus und der Gufs ist dicht und tadellos. 
Beim Gufsstahle genügt schon ein Gehalt von 0,01 Prozent 
Aluminium, um die Bruch- und Zugfestigkeit zu erhöhen. 
In ähnlicher Weise wie das Aluminium die Eigenschaften der 
Metalle verbessert, insofern es wesentlich zur Erzielung von Gufs- 
stücken beiträgt, welche frei von Blasenbildung und Metalloxyden 
sind, wirkt nun das Silieium. 
Zuerst wurde das Silieium im Jahre 1823 von Berzelius aus 
Kaliumsiliciumfluorid und metallischem Kalium erhalten und sind 
unterdessen die Gewinnungsmethoden dieses bislang nur theo- 
retisches Interesse beanspruchenden Elementes mehrfach abgeändert 
